Corrections to Olander Book from Nuclear System Handbook (NSH)Melting Point, �CMole FractionN S H LiquidusPuO2SolidusLiquidusOlander_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.02847284728650.2272827670.426322685»27000.625532600»26000.8248725301.024282428»2360Density:r = MW˚metal˚atoms˚MW˚nat.˚U

[5875.5+4.97(%PuO2) +2540 OM

] kgm3

Effect of Burnup on MP of Mixed U O 2- P u O

2For 20-25% PuO2from NSHBurn upChange in

MWd/MtU

Melting

Point

�C15,000- 6 2 25,000- 6 4 50,000- 6 9 75,000- 7 4 100,000- 8 0